■   —  738  — 
con  quelli  ottenuti  nella  serie  ascendente.  Ma  se  si  opera  con  un  filo  iden- 
tico al  precedente,  e  mai  stato  magnetizzato,  cominciando  dalla  serie  discen- 
dente, i  valori  ottenuti  per  ,u  sono  alquanto  più  grandi  di  quelli  ottenuti  nel 
modo  anzidetto  ;  e  seguitano  poi  a  mantenersi  gli  stessi,  anche  nelle  succes- 
sive serie  ascendenti  e  discendenti. 
«  È  questo  \m  fenomeno  che,  rispetto  alla  permeabilità,  ha  qualche  ana- 
logia con  quello  che  Ewing  ha  messo  in  rilievo  rispetto  all'induzione,  chia- 
mandolo isteresi  {^). 
B  2.  Si  può  ottenere  lo  spostamento  della  permeabilità  massima,  e  con 
esso  una  modificazione  di  tutti  i  valori  della  permeabilità,  sottoponendo  il 
ferro,  durante  l'esperienza,  ad  una  forza  magnetizzante  costante. 
«  È  questo  il  motivo  per  cui  furono  fatte  quelle  due  eliche  identiche, 
coi  fili  fra  loro  attorcigliati.  In  una  di  esse  eliche,  che  chiamerò  H ,  facevo 
circolare  una  corrente  costante:  l'altra  E,  mi  serviva  come  nelle  esperienze 
precedenti.  Le  curve  ottenute  in  tali  condizioni,  hanno  un  andamento  perfet- 
tamente simile  a  quelle  più  sopra  riportate.  I  valori  della  permeabilità, 
quando  H  è  chiuso  sono  minori  dei  corrispondenti  quando  H  è  interrotto, 
fino  a  che  la  forza  magnetizzante  è  inferiore  a  50  [C.G.SJ.  Per  forze  mag- 
giori, l'azione  di  H  non  si  fa  più  sentire,  ed  i  valori  di  ii  sono  quegli  stessi, 
comuni  a  tutte  le  qualità  di  ferro.  L'abbassamento  di  /i  e  lo  spostamento 
nella  posizione  del  suo  valor  massimo,  riescono  tanto  maggiori,  quanto  più 
intensa  è  la  forza  magnetizzante  di  H. 
•  "  Ciò  posto,  mi  sono  domandato  se  sia  possibile,  con  tale  artifizio,  con- 
ferire ad  una  data  specie  di  ferro  le  proprietà  magnetiche  di  un'altra  specie 
di  ferro  più  crudo.  Esattamente,  ciò  non  è  possibile,  ma  con  molta  appros- 
simazione sono  riuscito  ad  ottenere  da  un  filo  di  ferro  dolce  del  Belgio,  la 
stessa  curva  della  permeabilità  del  ferro  proveniente  da  Colle  in  Val  d'Elsa, 
da  Lecco,  e  perfino  dell'acciaio  inglese  ;  cambiando  opportunamente,  per  ogni 
serie,  la  forza  costante  in  H. 
Lo  spostamento  della  posizione  del  massimo  di  /i,  dipende,  come  ho 
detto,  dalla  forza  Fi  dell'elica  H.  Indicando  con  la  forza  per  cui  si  ha 
il  punto  d'inflessione  nella  curva  dell'induzione  allorché  è  aperta  l'elica  H 
ossia  Fi  =  0,  ho  trovato  che  per  Fi  minore  di  Un  certo  valore  (f ,  il  quale, 
come  mostrerò,  è  proprio  di  ogni  qualità  di  ferro  ed  ha  un  significato  spe- 
ciale, il  valor  massimo  di  /t  con  l'H  chiusa,  si  osserva  per  una  forza  magne- 
tizzante F<;Fi-|-F2:  per  l\  =  (f>  si  ha  F  =  Fi-[-Fo;  per  Fi>>^  si  ha 
F>F,-l-Fo. 
«  Pare  dunque  che  l'effetto  di  questa  forza  Fi  sia  di  rendere  il  ferro 
più  crudo,  0,  in  altre  parole,  di  aumentarne  la  forza  coercitiva. 
tt  3.  E  giacché  ho  nominato  la  /'orsa  coercitiva,  esporrò  alcune  espe- 
rienze fatte  col  proposito  di  determinare  questa  quantità  per  le  varie  specie 
(')  Loc.  cit.  pag.  524. 
